اختبارات الخرسانة
5  -  2 اختبارات الخرسانة المتصلدة :-
5  - 2  -  1  اختبار مقاومة الضغط Compressive Strength Test
أ - أدوات الاختبار :-
1-    قالب الاختبار :- اسطوانة بارتفاع 12 بوصة وقطر 6 بوصة – مواصفات أمريكية أو مكعب طول ضلعه 15 سم – مساحة سطحه 225سم2.
2-    قضيب الدمك :- قضيب من الصلب يزن 1.82 كجم وطوله 15 بوصة ومقطعة السفلى مربع طول ضلعه بوصة واحدة .
ب - الاختبار :-
1-    بعد الانتهاء من خلط الخرسانة المراد اختبارها نملأ قوالب الاختبار على 3 طبقات وتدمك طبقاً للمواصفات المحددة .
2-    تحفظ العينات لمدة 24 ساعة في مكان لا تقل درجة الرطوبة فيه عن 90% وذو درجة حرارة من 15 و 20 درجة مئوية .
3-    تفك العينات من القوالب وتغمر في ماء درجته 15م إلى 20م حتى موعد اختبارها وذلك بعد وضع العلامات المميزة لكل مكعب .
4-    يتم تحميل كل مكعب حتى الكسر لتحديد مقاومة الخرسانة للضغط f .
5  - 2  -  2  اختبار الشد الغير مباشر Brazilian Tensile Test
ويجرى بتحميل اسطوانة قياسية 15 سم × 30 سم – (6 × 12) حيث توضع العينة أفقيا وتحمل حتى يحدث انفلاق للعينة وتحسب المقاومة للشد كالآتى
:
مقاومة الشد =                                                                     =
5  - 2  -  3  اختبار الشد المباشر Direct Tensile Test
ويتم بعمل عينة يمكن إجراء اختبار شد مباشر عليها وعادة يؤدى هذا الاختيار إلى نتائج لا يمكن الاعتماد عليها ولا تصلح لاختبار قبول مقاومة الشد .
5  - 2  -  4  اختبار الانحناء Rupture Test
اختبار الانسياب:
فى هذا الاختبار يتم تعيين النسبة المئوية لانسياب الخرسانة تحت تاثير عملية رج قياسية
الاجهزة:
-         مخروط ناقص  قطر قاعدتيه 17 و 25سم وارتفاعه 20 سم
-         قرص الانسياب
خطوات الاختبار:
1-    ينظف القرص والقالب جيدا
2-    يوضع المخروط في منتصف القرص
3-    يملأ القالب على طبقتين مع دمك كل طبقة 25 مرة باستخدام قضيب الدمك ويسوى السطح النهائي
4-    يتم رفع المخروط بعناية وباتجاه راسي
5-    يتم رفع القرص بواسطة اليد الجانبية 15 مرة
6-    يقاس قطر الخرسانة بعد انسيابها ( يؤخذ متوسط قياس القطر في 6 اتجاهات )
7-    يتم حساب النسبة المئوية للانسياب
النسبة المئوية للانسياب =( (قطر الانسياب – 25 ) / 25 ) * 100
3-   اختبار كرة كيلى :
فى هذا الاختبار يتم تعيين مسافة اختراق ثقل معدني على شكل نصف كرة وزنة 13.6 كجم للخرسانة
الجهاز:
خطوات الاختبار:
1-    توضع الخرسانة في وعاء او يمكن اجراؤه والخرسانة مصبوبة في الفرم بشرط استواء السطح وان لا يقل السمك عن 15 سم
2-    يوضع الجهاز فوق الخرسانة مع رفع اليد لاعلى و جعل الاطار يرتكز على سطح الخرسانة ثم تترك اليد ليخترق الثقل الخرسانة
3-    يتم قراءة مسافة الاختراق من على اليد المدرجة
ثانيا: القابلية للتشغيل :
خاصية الخرسانة الطازجة التى تبين سهولة صب ومناولة الخلطة الخرسانية كما تبين درجة تجانسها ومقاومتها للانفصال الحبيبى
ويمكن تعريفها انها مقدار الشغل المبذول لدمك الخرسانة دون انفصال مكوناتها
العوامل المؤثرة على قابلية التشغيل:
1-    الركام : كلما كان حجم الحبيبات اصغر او زادت نسبة الرمل كلما زادت صلابة الخلطة , الحبيبات المدورة أكثر قابلية لتشغيل الخرسانة
2-    نعومة الاسمنت  : كلما زادت نعومة الاسمنت زادت قابلية تشغيل الخرسانة
3-    نسبة م/س : كلما زادت نسبة م/س زادت قابلية التشغيل ولكن ازا زادت عن حد معين تصبح الخرسانة سائلة وتفقد تشغيليتها
4-      الاضافات :  يمكن تحسين قابلية التشغيل باستخدام الاضافات
5-      درجة الحرارة : تقل التشغيلية بارتفاع درجة الحرارة
6-      الزمن : مع مرور الوقت تفقد الخرسانة قابلية التشغيل لفقد ماء الخلط في التفاعلات
اختبارات قابلية التشغيل
1-   اختبار عامل الدمك:
الجهاز:
مخروطين ناقصين مثبتين على حامل راسي ويوجد بكل مخروط باب يمكن فتحه او غلقه .واسفل المخروط الثانى يوضع وعاء اسطوانى
خطوات الاختبار:
1-    يغلق باب كل مخروط وتنظيفهم جيدا
2-    توضع الخرسانة في المخروط العلوي حتى يمتلأ ويسوى سطحه
3-    يفتح الباب الموجود اسفل المخروط و تترك الخرسانة تهبط تحت تاثير وزنها إلى المخروط الاخر ثم يفتح الباب الموجود اسفل المخروط الثاني لتهبط الخرسانة إلى الوعاء الاسطوانى
4-    يتم تنظيف الوعاء وازالة اى خرسانة زائدة ثم يتم وزن الخرسانة  المدموكة جزئيا و
و =( وزن الوعاء + الخرسانة) – وزن الوعاء فارغا
5-    يعاد ملأ الاسطوانة من نفس الخرسانة على 6 طبقات على ان يتم دمك كل طبقة ثم توزن ويكون وزن الخرسانة المدموكة كليا و
و = (وزن الوعاء + الخرسانة) – وزن الوعاء فارغ
عامل الدمك = وزن الخرسانة المدموكة جزئيا و / وزن الخرسانة المدموكة كليا و
2-   اختبار اعادة التشكل ( اختبار زمن V.B  )
قياس الزمن اللازم لتغير كتلة خرسانية من شكل مخروط إلى شكل اسطوانة بواسطة الاهتزازات
الجهاز:
جهاز اعادة التشكل – مخروط هبوط
خطوات الاختبار:
1-    يوضع مخروط الهبوط بداخل الوعاء الاسطوانى
2-    يملأ المخروط بالخرسانة ثم يتم رفع بعناية
3-    يغطى سطح الخرسانة باللوح الزجاجى
4-    يتم تشغيل الهزاز فتنساب الخرسانة ويستمر الاهتزاز حتى تستقر الخرسانة ولا يحدث لها هبوط وخلال ذلك يكون قد تم قياس زمن انسياب الخرسانة